Arbeiteil d. pflaiizenphysiolog. Institutes d. Wr. Universität. 407 



Die nachfolgende Versuchsreihe bezieht sich auf 4 Platten 

 aus frischem Holze der Pinus Laricio, dessen Wassergehalt 41"/,^ 

 betrug. Die Platten (sie sind in der folgenden Znsammenstellung 

 mit 2 Mm., 4 Mm., 8 Mm., 16 Mm. bezeichnet) hatten die Dicke 

 von 2, 4, 8 und 16 Mm. und im Beginne des Versuches die 

 Gewichte 0-163, 0-326, 0-652 und 1-304 Grm. Die Verdunstung 

 erfolgte durch beide Querschnittsflächen, die Seitenwände waren 

 durch Knetwachs verschlossen. 



VIII. 



Verdunstung nach: 2 Mra. 4 Mm. 8 Mm. 16 Mm. 



1 Stunde 14 Mgr. 15 Mgr. 17 Mgr. 19 Mgr. 



1 Stunde 12 14 16 19 



1 Stunde 11 13 15 18 



1 Stunde 11 13 14 14 



20 Stunden 7 55 138 207 



24 Stunden 1 2 16 102 



24 Stunden 1 3 46 



24 Stunden 1 1 1 4 



24 Stunden 1 3 



57 Mgr. 118 Mgr. 221 Mgr. 432 Mgr. 



= 34 • 9V„ = 34 - 97„ = 33 - 8% = 32 • 9%. 



Man sieht aus diesen Zahlen, dass zur Zeit, als die 2 und 

 4 Mm. dicken Platten die Lufttrockeuheit erreicht hatten, die 8 

 und 16 Mm. dicken von diesem Zustande nicht mehr weit ent- 

 fernt waren, indem ihre Wassergehalte blos um etwa 1 — 27o 

 mehr betrugen. 



Ähnliche Versuche, wie die in diesem Paragraphe vor- 

 geführten, wurden, freilich aus anderen Gesichtspunkten, bereits 

 von Nördlinger angestellt, welche er in seinem verdienstvollen 

 Werke über die technischen Eigenschaften der Hölzer mittheilte. ^ 



In dem Capitel: „Wasserdunstung entrindeten grünen Hol- 

 zes" legt sich Nördlinger die Frage vor, ob ein und dasselbe 

 Holz in der Wasserverdunstung Unterschiede zeige, je nachdem 



1 L. c. pg. 68—73. 



